Carboxylate-based metal–organic frameworks
કાર્બોક્સિલેટ-આધારિત ધાતુ-કાર્બનિક માળખા એ ધાતુ-કાર્બનિક માળખા છે જે કાર્બનિક અણુઓ પર આધારિત છે જેમાં કાર્બોક્સિલેટ કાર્યાત્મક જૂથો છે. 1. 1 ડાયવેલેન્ટ કાર્બોક્સિલેટ્સ ડાયવેલેન્ટ મેટલ કાર્બોક્સિલેટ આધારિત માળખા એમઓએફ-5 અને એચકેયુએસટી-1 એ પ્રોટોટાઇપિકલ એમઓએફ સામગ્રીના ઉદાહરણો છે અને ધાતુ-કાર્બનિક માળખાના ક્ષેત્રમાં ભારે વૃદ્ધિને વેગ આપ્યો છે. "મેટલ-ઓર્ગેનિક માળખા" માટે મુખ્ય શબ્દ શોધ 2010 માં> 1,600 પ્રકાશનો અને 2011 માટે> 2,000 નોંધે છે, જે આ ક્ષેત્રમાં વિશ્વવ્યાપી રસનો મજબૂત સંકેત આપે છે અને સૂચવે છે કે વૃદ્ધિ ચાલુ છે. લાંબા અને વધુ જટિલ કાર્બનિક ઘટકો સાથે દ્વિગુણિત કાર્બોક્સિલેટ્સ પર વધુ તાજેતરનું કાર્ય સૌથી વધુ સપાટી વિસ્તાર અને તમામ જાણીતી સ્ફટિકીય સામગ્રીની સૌથી ઓછી ઘનતા સાથે ગેસ શોષણ અને સંગ્રહ ગુણધર્મોની મર્યાદાને આગળ ધપાવી રહ્યું છે. 1.4.1.1 એમઓએફ-5 અને એમઓએફ-177 એમઓએફ-5 એ એમઓએફ સામગ્રીનું પ્રારંભિક અને ભારે અભ્યાસ કરેલું ઉદાહરણ છે. આ સામગ્રી ટેરેફ્થાલેટ લિંકર્સ દ્વારા જોડાયેલા Zn4O અકાર્બનિક ક્લસ્ટરોથી બનેલા ઘન 3-પરિમાણીય વિસ્તૃત જાળીનું ઉદાહરણ છે. દરેક ક્લસ્ટરમાં 6 ટેરેફ્થાલેટ અણુઓના 6 કાર્બોક્સિલેટ જૂથોનો સમાવેશ થાય છે, જે ઝિંક પરમાણુઓને જોડતા હોય છે, જે ક્લસ્ટરની આસપાસ ઓક્ટાહેડ્રલ પ્રકારની વ્યવસ્થા તરફ દોરી જાય છે, જે જ્યારે ત્રણ પરિમાણોમાં વિસ્તૃત થાય છે, ત્યારે સામગ્રીની ઘન વ્યવસ્થાને પુનઃઉત્પાદિત કરે છે. દ્રાવક દૂર કરવા પર માળખું જાળવી રાખવામાં આવે છે અને સાહિત્ય જણાવે છે કે લેંગમુઇર સપાટી વિસ્તાર (એક એકસ્તર-સમકક્ષ સપાટી વિસ્તાર) 3000 m2g−1 ના ક્રમમાં હોવાનું કહેવાય છે, જે મોટાભાગના ઝિયોલાઇટ્સ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે અને તે સમયે, તમામ જાણીતી સામગ્રીઓમાં સૌથી વધુ છે. મોટા ખુલ્લા છિદ્રોની રચનાની એક નકારાત્મક બાજુ એ છે કે 2 માળખાઓના આંતરપ્રવેશની સંભાવના છે. એમઓએફ-5 અને આઇસોરેટિક્યુલર માળખાના આઈઆરએમઓએફ પરિવારના કિસ્સામાં, જો છિદ્રનું કદ ઝેડએન 4 ઓ ક્લસ્ટરને સમાવવા માટે પૂરતું હોય અને ડાયકાર્બોક્સિલેટ પૂરતી લંબાઈનું હોય, તો પછી બીજા વિસ્તૃત જાળીની રચના પ્રથમની અંદર થઈ શકે છે. બે માળખાઓના આ આંતરપ્રવેશ અથવા કેટેનેશનના પરિણામે છિદ્રાળુતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે કારણ કે પાંજરામાં મોટાભાગની ખાલી જગ્યા અન્ય માળખાથી ભરેલી હોય છે. IRMOF શ્રેણીના કેટલાક સભ્યો માટે આંતરપ્રવેશના ઉદાહરણો નોંધવામાં આવ્યા છે. એમઓએફ-177 એ ટેટ્રાહેડ્રલ ઝેડએન4ઓ ક્લસ્ટર ધરાવતી પરંતુ વધુ જટિલ અને વિસ્તૃત ટ્રાઇકાર્બોક્સિલેટ લિંકર ધરાવતી એમઓએફ સામગ્રીનું બીજું ઉદાહરણ છે. આ કિસ્સામાં કાર્બોક્સિલેટ પરમાણુ મોટા બીટીબી પરમાણુ (બીટીબી = બેન્ઝિન-1,3,5-ટ્રાઇબેન્ઝોઇક એસિડ) માં હોય છે. આ વિશાળ છતાં કઠોર ટ્રાઇ-કાર્બોક્સિલેટ એકમ એમઓએફ-5 માળખાની જેમ જ ક્લસ્ટર સાથે જોડાય છે, પરંતુ ત્યાં ત્રણ કાર્બોક્સિલેટ એકમો અને ત્રિકોણાકાર ભૂમિતિ હોવાથી, તે એમઓએફ-5માં ઘન છિદ્રોની ભૂમિતિને બદલે વધુ ગોળાકાર છિદ્રાળુ પાંજરાની રચના ઉત્પન્ન કરે છે. એમઓએફ-177 અત્યાર સુધીના જાણીતા પદાર્થોના સૌથી મોટા સપાટી વિસ્તારોમાંનું એક હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સાહિત્ય જણાવે છે કે લેંગમુઇર સપાટી વિસ્તારનું મૂલ્ય 4500 m2g−1 છે, જેમાં N2 શોષણ છે, જે પ્રકાર I આઇસોથર્મ આપે છે, જેમાં 0.40 અને 1 P/P0.50 ની વચ્ચે 1350 mg g-1 નું શોષણ થાય છે. આ મૂલ્યો દર્શાવે છે કે એમઓએફ-177 એ અત્યંત છિદ્રાળુ ખુલ્લી માળખું એમઓએફ સામગ્રી છે, જેમાં છિદ્રાળુ પાંજરાની 3-પરિમાણીય રીતે જોડાયેલ શ્રેણી છે. 1.4.1.2 HKUST-1 HKUST-1 એ ડાયવેલેન્ટ કાર્બોક્સિલેટ એમઓએફનું બીજું પ્રારંભિક ઉદાહરણ છે. એમ. ઓ. એફ.-5 જેવા જ સમયની આસપાસ નોંધાયેલ, એચ. કે. યુ. એસ. ટી.-1 એ તાંબાના 'પેડલવ્હીલ' આધારિત એમ. ઓ. એફ. છે જ્યાં બે તાંબાના આયનો ચાર બ્રિજિંગ કાર્બોક્સિલેટ્સ સાથે ડાયમેરિક એકમ બનાવે છે જે બે અડીને આવેલા તાંબાના સ્થળોની આસપાસ ચોરસ સમતલીય ભૂમિતિ બનાવે છે. પેડલવ્હીલમાં બે તાંબાના આયનો બંધારણના હાઇડ્રેટેડ સ્વરૂપમાં બે ધાતુ સાઇટ્સ માટે ડબલ ચોરસ પિરામિડલ ભૂમિતિ બનાવવા માટે બે પાણીના અણુઓના ઓક્સિજન સાથે સંકલન કરે છે. શોષણ અભ્યાસો પહેલાં સામગ્રીને સક્રિય કરવાથી અંતિમ પાણીના અણુઓને દૂર કરવામાં પરિણમે છે જેના પરિણામે સંકલિત રીતે અસંતૃપ્ત ધાતુની જગ્યા બને છે. HKUST-1 માળખાની કઠોર, છિદ્રાળુ રચના અને નિર્જલીકરણ પર સક્રિય ધાતુની સાઇટ્સની સુલભતાએ શોષણ, વિભાજન અને ઉત્પ્રેરક કાર્યક્રમોમાં ઘણો રસ દાખવ્યો છે. 1.4.2.1 CPO-27/MOF-74 જ્યારે એમઓએફ સામગ્રીના શોષણ ગુણધર્મો માટે સપાટી વિસ્તાર અને છિદ્રોની માત્રા મહત્વપૂર્ણ છે, ત્યારે અન્ય વિચારણા એ સંકલિત અસંતૃપ્ત ધાતુઓની સાઇટ્સની ઉપલબ્ધતા છે. ડાયવેલન્ટ મેટલ કાર્બોક્સિલેટ CPO-27 (M) (જ્યાં M =) ની જાણ ડાયટ્ઝેલ અને સહકાર્યકરો દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે સમાન સમયે રોઝી એટ દ્વારા કામ કરવામાં આવ્યું હતું. અલ. આઇસોસ્ટ્રક્ચરલ ઝિંક એનાલોગનું ઉત્પાદન કર્યું, જેને એમઓએફ-74 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દ્વૈત ધાતુ અને 2,5-ડાયહાઇડ્રોક્સિટેરફ્થાલિક એસિડ લિંકર ષટ્કોણ ચેનલોના હનીકોમ્બ જેવા એરે બનાવે છે. અકાર્બનિક ઘટક એ ધાર વહેંચતી NiO6octahedra ની હેલિકલ સાંકળ છે જ્યાં દરેક ધાતુ લિગાન્ડ પરના હાઇડ્રોક્સિલ જૂથોમાંથી બે ઓક્સિજન, કાર્બોક્સિલેટ જૂથોમાંથી ત્રણ ઓક્સિજન અને એક પાણીના અણુ સાથે બંધાયેલી હોય છે. એમઓએફ-74 દ્રાવક તરીકે ડીએમએફનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું અને જેમ કે, સાંકળ પર મુક્ત ધાતુની સાઇટ્સ સાથે બંધાયેલા ટર્મિનલ ડીએમએફ પરમાણુઓ છે. CPO-27 (Ni) ની હેલિકલ સાંકળોને પ્લેનર એસિડ લિંકર દ્વારા અલગ કરવામાં આવે છે. આ કાર્બનિક પરમાણુ દરેક સાંકળમાંથી ત્રણ જુદી જુદી ધાતુની સાઇટ્સ સાથે બંધાયેલ દરેક લિંકર સાથે સાંકળો વચ્ચે કઠોર સ્તંભ તરીકે કાર્ય કરે છે. અંતિમ ધાતુના સ્થળોમાંથી દ્રાવક પરમાણુઓને દૂર કરવાથી પાંચ-સંકલિત ધાતુના કેટાયન બને છે, જેમાં સંકલન વાતાવરણને બદલવા માટે સાંકળને ફેરવવા અથવા વિકૃત કરવાની ઓછી સ્વતંત્રતા હોય છે. આ પ્રતિકૂળ સંકલન વાતાવરણનો અર્થ એ છે કે સક્રિય ધાતુની સાઇટમાં શોષણની ઊંચી એન્થાલ્પી હોય છે અને તે શોષાયેલી મહેમાન પ્રજાતિઓ દ્વારા સહેલાઈથી ભરવામાં આવે છે. આ સાંકળ ટોપોલોજીકલ રીતે નિકલ બિસ્ફોસ્ફોનેટ એસ. ટી. એ.-12 (એન. આઈ.) જેવી જ છે પરંતુ નિર્જલીકરણ પર અલગ પડે છે જ્યાં બિસ્ફોસ્ફોનેટ લિંકરની વધારાની લવચીકતા સાંકળને વળાંક અને વિકૃત કરવાની મંજૂરી આપે છે જે સંકલિત રીતે અસંતૃપ્ત ધાતુના સ્થળની સુલભતાને ઘટાડે છે. CPO-27 માળખામાં આ ધાતુની જગ્યાની ઉપલબ્ધતા CO2, H2 અને NO જેવા વાયુઓ સાથે સંકળાયેલા સંખ્યાબંધ વિવિધ શોષણ કાર્યક્રમો માટે શોધવામાં આવી છે. 1. 4. 3 ત્રિકોણીય કાર્બોક્સિલેટ્સ તમામ ધાતુ કાર્બનિક માળખાઓમાં સૌથી વધુ અભ્યાસ કરાયેલાં ત્રિકોણીય ધાતુ કાર્બોક્સિલેટ પદાર્થો છે. આ ક્ષેત્રમાં વ્યાપક કાર્યે ત્રિકોણીય પ્રથમ પંક્તિ સંક્રમણ ધાતુઓ 1.4.3.1 MIL-47 અને MIL-53ની વિશાળ વિવિધતાના સ્ફટિક રસાયણશાસ્ત્રની સમજ પૂરી પાડી છે. વેનેડિયમ ટેરેફ્થાલેટ MIL-47, જેનો પ્રથમ અહેવાલ બાર્થેલેટ અને સહકાર્યકરો દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો, તે ધાતુના કાર્બનિક માળખાનું એક ઉદાહરણ છે, જેમાં રેખીય ટેરેફ્થાલેટ કાર્બનિક લિંકર દ્વારા બંધાયેલ VO6 ઓક્ટાહેડ્રાની અનંત ખૂણાની વહેંચણી ધાતુની સાંકળોનો સમાવેશ થાય છે. આ જોડાણ હીરાના આકારની મોટી નહેરોની રચનામાં પરિણમે છે. તૈયાર વેનેડિયમ એમ. આઈ. એલ.-47ની ચેનલોમાં કેટલાક અવશેષ મહેમાન ટેરેફ્થેલિક એસિડ હોય છે અને તેમાં સૂત્ર VIII (OH) (CO2-C6H4-CO2) અને હાઇડ્રોક્સાઇડ μ2-OH આયન હોય છે જે અનંત સાંકળો બનાવે છે. 24 કલાક માટે 573 K પર ટ્યુબ ભઠ્ઠીમાં ગરમ કરીને ઘનને સક્રિય કરવાથી સાંકળો પર હાઇડ્રોક્સાઇડનું ડિપ્રોટોનેશન થાય છે અને તે એક μ2-ઓક્સો બનાવે છે અને વેનેડિયમનું ઓક્સિડેશન થાય છે, જે સક્રિય સામગ્રીના સૂત્ર તરીકે VIVO (CO2-C6H4-CO2) આપે છે. સક્રિય MIL-47 (V) ઓરડાના તાપમાને આજુબાજુના દબાણ હેઠળ નિર્જલીકૃત હોય છે, કારણ કે ચેનલો હાઇડ્રોફોબિક હોય છે, જે ફિનાઇલ રિંગ્સ સાથે જતી હોય છે અને તેમાં કોઈ સુલભ ધાતુની સાઇટ્સ અથવા અનુકૂળ હાઇડ્રોજન બંધનની સ્થિતિ નથી, ચેનલો હાઇડ્રોફોબિક હોય છે. એમ. આઈ. એલ.-53 પ્રથમ ક્રોમિયમ (સી. આર. 3 +) સાથે નોંધવામાં આવ્યું હતું અને ટૂંક સમયમાં જ એલ્યુમિનિયમ (એ. એલ. 3 +) સાથે લિંકર તરીકે ટેરેફ્થાલિક એસિડ સાથે નોંધવામાં આવ્યું હતું. એમ. આઈ. એલ.-53 એ એમ. આઈ. એલ.-47 સાથે આઇસોસ્ટ્રક્ચરલ છે, મુખ્ય તફાવત એ છે કે એમ. આઈ. એલ.-53માં માત્ર ત્રિકોણીય ધાતુ અને એક એમ. યુ. 2-હાઇડ્રોક્સાઇડ પુલ હોય છે જ્યારે સક્રિય એમ. આઈ. એલ.-47 એ એમ. યુ. 2-ઓક્સોબ્રિજિંગ સાથે ટેટ્રાવેલેન્ટ વી 4 + છે. એમઆઇએલ-53ના સક્રિય સ્વરૂપમાં ધાતુની હાઇડ્રોક્સાઇડ સાંકળો હોવાથી, નહેરો હાઇડ્રોજન બંધન માટે ઉપલબ્ધ હાઇડ્રોક્સાઇડ પ્રોટોન સાથે હાઇડ્રોફિલિક હોય છે. જ્યારે સક્રિય એમ. આઈ. એલ.-53 (સી. આર. અથવા એ. એલ.) ભેજનું સંપર્કમાં આવે છે, ત્યારે એક્સ-રે વિવર્તન દર્શાવે છે કે અકાર્બનિક સાંકળોના હાઇડ્રોક્સિલ જૂથો અને શોષાયેલા પાણીના અણુઓ વચ્ચે મજબૂત હાઇડ્રોજન બંધન ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને કારણે સામગ્રી 'બંધ' માળખું અપનાવે છે. આ હાઇડ્રેશન વર્તણૂકના પરિણામે, એકમ કોષનું કદ ~30% ઘટાડે છે, જે અનુગામી નિર્જલીકરણ પર સંપૂર્ણપણે ઉલટાવી શકાય તેવું છે. ગેસ અથવા દ્રાવક અણુઓના શોષણના જવાબમાં આવા મોટા માળખાકીય ફેરફારોને સામાન્ય રીતે 'શ્વાસ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્રોમિયમ અને એલ્યુમિનિયમ એમઆઇએલ-53ના પ્રારંભિક અહેવાલોથી, આ ક્ષેત્રમાં વ્યાપક કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, અને એમઆઇએલ-53 સામગ્રીની શ્રેણી હવે સીઆર3 +, એએલ3 +, ફે3 +, જીએ3 +, ઇન3 +, અને એસસી3 + સુધી વિસ્તરે છે. 1.4.3.2 MIL-68 બાર્થેલેટ અને સહકાર્યકરો દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્યમાં MIL-68ની પણ ઓળખ કરવામાં આવી હતી, જે અન્ય ત્રિકોણીય ધાતુ ટેરેફ્થાલેટ છે. આ માળખું રાસાયણિક સૂત્ર સાથે MIL-47/MIL-53 માળખાનું બહુરૂપ છે, MIIIOH (CO2-C6H4-CO2) શરૂઆતમાં V3 + માટે અને પછીથી In3 + અને Ga3 + સાથે નોંધવામાં આવ્યું હતું. આ કિસ્સામાં ધાતુની હાઇડ્રોક્સાઇડ સાંકળો બે પ્રકારની એકદિશાત્મક ચેનલો, ત્રિકોણાકાર અને ષટ્કોણ આકારની રચના કરવા માટે જોડાય છે, જે છિદ્ર ચેનલોના નેટવર્ક જેવા 'કાગોમ જાળી' બનાવે છે. ત્રિકોણાકાર અને ષટ્કોણ ચેનલોનો આંતર-વિભાગીય વ્યાસ અનુક્રમે 6 Å અને 17 Å છે. એન, એન '-ડાઇમિથાઇલફોર્માઇડ (ડીએમએફ) દ્રાવક પરમાણુઓ વોલ્ક્રીંગર એટ દ્વારા અહેવાલિત તૈયાર MIL-68 (In) ની નાની ત્રિકોણાકાર ચેનલોમાં જોવા મળ્યા હતા. અલ, બે સ્થાનો પર અવ્યવસ્થિત, ડીએમએફના ઓક્સિજન અને અકાર્બનિક સાંકળના હાઇડ્રોક્સિલ જૂથ વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધન સાથે. આ દ્રાવકને ભઠ્ઠીમાં રાતોરાત 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર કેલ્સિનેશન દ્વારા દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. સક્રિય નમૂનાઓને નિર્જલીકરણને રોકવા માટે નિષ્ક્રિય વાતાવરણ હેઠળ સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યા હતા જે હાઇડ્રોલિસિસ તરફ દોરી જશે અને આખરે માળખાના વિઘટન તરફ દોરી જશે. એમઆઇએલ-68ના ઇન્ડિયમ અને ગેલિયમ સ્વરૂપો પરના શોષણ અભ્યાસો બીઇટીના સપાટી વિસ્તાર માટે અનુક્રમે 1117 (24) એમ2 જી-1,746 (31) એમ2જી-1 અને ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ અને વેનેડિયમ સ્વરૂપો માટે 603 (22) એમ2જી-1નું મૂલ્ય આપે છે. સંખ્યાબંધ સક્રિયકરણ પ્રક્રિયાઓનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને એન. એમ. આર. વિશ્લેષણનો ઉપયોગ સપાટી વિસ્તારના પરિણામો મેળવવા માટે મહેમાન અણુઓને સંપૂર્ણ રીતે દૂર કરવાની ચકાસણી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. BET મૂલ્યો સૂચવે છે કે ઇન્ડિયમ અને વેનેડિયમ એનાલોગ શોષણ પહેલાં સંપૂર્ણપણે સક્રિય ન હતા. નોંધપાત્ર રીતે, સૈદ્ધાંતિક સપાટી વિસ્તારના તાજેતરના કોમ્પ્યુટેશનલ અભ્યાસે MIL-68 (V) માટે 3333 m2g−1 નું મૂલ્ય આપ્યું હતું, જે સૂચવે છે કે તમામ MIL-68 વ્યુત્પન્ન સાથે હજુ પણ સક્રિયકરણની સમસ્યાઓ હોઈ શકે છે, જે કેટલીક છિદ્રાળુતાઓને સુલભ બનાવે છે. 1.4.3.3 MIL-88 ત્રિકોણીય આયર્ન અને ક્રોમિયમની ધાતુ કાર્બોક્સિલેટ પ્રણાલીઓ પર વધુ અભ્યાસથી MIL-88 (A-D) તરીકે ઓળખાતી સામગ્રીની શ્રેણી મળી. પ્રથમ આયર્ન ફ્યુમરેટ તરીકે જાણ કરવામાં આવી હતી, અને આયર્ન (અને ક્રોમિયમ) એસિટેટના સ્ફટિકીકરણ પર મેળવેલા ટ્રીમેરિક બિલ્ડિંગ એકમ પર આધારિત, એમ. આઈ. એલ.-88 એ આઇસોરેટિક્યુલર સામગ્રીનું એક કુટુંબ છે જે મેટલ એસિટેટ ટ્રાઇમેરિક બિલ્ડિંગ યુનિટનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. એમઆઇએલ-88 એ ડાયકાર્બોક્સિલેટની વધતી લંબાઈ સાથેની એક આઇસોરેટિક્યુલર શ્રેણી છે જે ફ્યુમરિક એસિડ (એમઆઇએલ-88એ), ટેરેફ્થેલિક એસિડ (-88બી), નેફ્થેલિન-2,6-ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ (-88સી) અને 4,4 '-બાયફિનાઇલ્ડિકાર્બોક્સિલિક એસિડ (-88ડી) નો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવેલી સમાન નેટવર્ક ટોપોલોજી બનાવે છે. આ માળખામાં એક પરિમાણીય ચેનલો અને ત્રિકોણીય બાયપિરામિડલ પાંજરા બંનેનો સમાવેશ થાય છે. ટેરેફ્થાલેટ સ્વરૂપ, એમઆઇએલ-88બી પર દ્રાવક વિનિમય પ્રયોગો દર્શાવે છે કે લ્યુટિડીન અને બ્યુટેનોલ જેવા મોટા કાર્બનિક અણુઓ માળખામાં પ્રવેશવામાં સક્ષમ છે અને સૂકા પદાર્થ પર કોષના જથ્થામાં વધારો કરે છે. ટ્રીમેરિક ક્લસ્ટરમાં ત્રણ ધાતુઓ એક μ3-O વહેંચે છે અને ચાર કાર્બોક્સિલેટ જૂથો સાથે અડીને આવેલી ધાતુઓ સાથે જોડાયેલી હોય છે, જે માળખામાં પાંજરામાં નિર્દેશ કરતી સંકલિત અસંતૃપ્ત ધાતુની જગ્યા છોડી દે છે. સામગ્રીમાં ચાર્જ સંતુલન જાળવવા માટે, ક્લસ્ટર પર એક નકારાત્મક ચાર્જવાળી પ્રજાતિ હોવી આવશ્યક છે, ક્યાં તો હાઇડ્રોક્સાઇડ અથવા ફ્લોરાઇડ (સંશ્લેષણની સ્થિતિને આધારે) અસંતૃપ્ત ધાતુના સ્થળોમાંથી એક પર કબજો કરે છે અને અન્ય બે પાણી અથવા વિનિમયિત દ્રાવક પ્રજાતિઓ હોઈ શકે છે. એમ. આઈ. એલ.-88 (સી. આર. અને એફ. ઈ.) દ્રાવક વિનિમય અને વાયુ શોષણના પ્રતિભાવમાં શ્વાસ લેવાની વર્તણૂક પણ દર્શાવે છે. શ્વાસ લેવાની પદ્ધતિ એમ. આઈ. એલ.-53માં જોવા મળતી પદ્ધતિ જેવી જ છે જ્યાં કાર્બોક્સિલેટના બે ઓક્સિજન અણુઓની ધરીની આસપાસ કાજ જેવી ગતિ હોય છે. જોકે, એકમ કોષના જથ્થાનું અવલોકન કરેલું વિસ્તરણ અને સંકોચન એમ. આઈ. એલ.-53માં જોવા મળેલા કરતાં ઘણું વધારે છે. એમઆઇએલ-53માં સાંકળોને જોડતી ટેરેફ્થાલેટ્સની સ્તંભાકાર પંક્તિઓને બદલે ટ્રાઇમેરિક એકમો ત્રણ પરિમાણોમાં જોડાયેલા હોવાથી, ફેરફાર ત્રણેય અક્ષો પર થાય છે, જેના પરિણામે <આઇડી1> ના ટેરેફ્થાલેટ સ્વરૂપ (એમઆઇએલ-88બી) માટે કોષના જથ્થામાં સંપૂર્ણ સૂકા સ્વરૂપ (1500 Å3) થી મિથેનોલ દ્રાવણ (3375 Å3) પર જોવા મળતા સૌથી ખુલ્લા સ્વરૂપમાં વિસ્તરણ થાય છે. સંદર્ભો